386 Tb. Scheerer 



af det samme Stof, som hidrörer fra Ertsen. Da allsaa 

 ßjerg-artens Mængde angivas for lidcn, maa Erlsens Mængde 

 angives for slor, idet den sidsle naturligTJis bestemmes 

 ved at snbtraliere Bjergartens Mængde fra den li eie an- 

 vendte Sliigqvanlitet» Da del alligcvcl ijommer langt mere 

 an paa al udfinde Sligens sande Nikkelgehalt, end al 

 udßndc den j Sligen indelioldtc Ertsniængde, saa kan 

 Feilen oversees. 



Den efter den anförtc Methode udförle metallurgiske 

 Undersögelse gav nu folgende Resultat: 



100 Dele Slug indelioldt 37| Procent Erts 5 og 100 

 Dele Erts indeholdt 4 Procent ]>' ikkel m e I al. 



Sligen bestod af en Blanding af lige Dele Sliig No. 

 1 og Sliig No. 2. Ved en forelöbig Prove bavde jegf 

 oveibcviist mig' om, at Nikkelgebalten af begge Sliigsor- 

 ter kun var meget lidt forskjellig, hvorfor Umagen al 

 analysere hver Sort for sig kunde spares. Af de anforte 

 Talforbolde fölger det, at 100 ^ Malm Indebolde nærved 

 I (tre Otlendedelc) ^ Nikkelmelak 



Denne udbragte Gehalt vil naturligviis kun være rig- 

 tig' i delTilfælde: al ved den pukkede Malms V as li- 

 ning intet Ertspulver er gaaet tabt. Senere 

 foretagne Forsög bave imidlertid lært mig, at en saadan 

 Vaskning ikke synes at kunne udföres, uden at foranledige 

 et særdeles bety del igt Tab af den fiinlpukkede Nik- 

 kelerts. Ved Pukningen forvandles nemlig den skjöre 

 Nikkelmalm meget snart til et fiint, sfövagtigt Pulver, 

 medens den seige Hornblende endnu danner Korn og; 

 Blade af forholdsmæssig betydelig Störreise. Da nu til- 

 lige Ilornblendens spee. Vægt omtrent er 3,4 og Nikkel erl- 

 sens ikke mere end 4,6, saa indsees lef, al Vashningcn af 

 den pukkede Malm nödvendigviis maa have et meget slet 



